Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-113 (Year: 2009, Number: 113)
Era: 2004-2010
Section: Lapja, L 226 szám, 2000. 09. 06., 3. o.) Magyarországon lásd még a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletet a
Paragraph Index: 2034

g) üveg a 3A osztályozási kód gázaihoz, az UN 2187 szén-dioxid, mélyhĦtött, cseppfolyósított, ill. szén-dioxid keverékek, mélyhĦtött, cseppfolyósított gázok kivételével, valamint a 3O osztályozási kód gázaihoz. 6.2.5.2 Üzemi szerelvények (fenntartva) 6.2.5.3 FémbĘl készült palackok, nagypalackok, gázhordók és palackkötegek A próbanyomás hatására a fémben keletkezĘ feszültség a tartály leginkább igénybe vett helyén nem haladhatja meg az Re szavatolt legkisebb folyáshatár 77%-át. Folyáshatáron azt a feszültséget kell érteni, amelynek hatására a próbatest mérési jelei között 2 ezrelékes (0,2%-os), illetve ausztenites acéloknál 1%-os maradó nyúlás jön létre. Megjegyzés: A fémlemezbĘl készült szakítópróbatest tengelyének merĘlegesnek kell lennie a hengerlés irányára. A szakadási nyúlás méréséhez olyan kör keresztmetszetĦ szakítópálcát kell használni, amelyen a két jel közötti „l” távolság a „d” átmérĘ ötszöröse (l = 5d). Négyszög keresztmetszetĦ szakítópálca esetén a jelek közötti távolságot a következĘ képlettel kell számítani: ,5 F l , ahol F0 a szakítópálca eredeti keresztmetszeti területe. A nyomástartó tartályokat és zárószerkezetüket olyan alkalmas anyagból kell gyártani, amely –20 °C és +50 °C között ellenáll a ridegtörésnek és a feszültség alatti korróziós repedezésnek. A hegesztéseket szakszerĦen kell elkészíteni, és teljesen biztonságosnak kell lenniük. 6.2.5.4 KiegészítĘ elĘírások azokra az alumíniumötvözet nyomástartó tartályokra, amelyeket sĦrített gázokhoz, cseppfolyósított gázokhoz, oldott gázokhoz, gázmintákhoz (olyan túlnyomás nélküli gázokhoz, amelyekre különleges elĘírások érvényesek), valamint (az aeroszolok és a gázpatronok kivételével) a túlnyomás alatti gázt tartalmazó tárgyakhoz használnak 2009/113. szám 6.2.5.4.1 Az alumíniumötvözetbĘl készült nyomástartó tartályok anyagának az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: A B C D Szakítószilárdság, Rm, MPa (N/mm2) 49 – 186 196 – 372 196 – 372 343 – 490 Folyáshatár, Re, MPa (N/mm2) (l = 0,2% maradandó nyúlásnál) 10 – 167 59 – 314 137 – 334 206 – 412 Szakadási nyúlás (l = 5d) %-ban 12 – 40 12 – 30 12 – 30 11 – 16 Hajlítási próba (a hajlítótüske átmérĘje d = n·e, ahol e a mintalemez vastagsága) n=5 (Rm d98) n=6 (Rm ! 98) n=6 (Rm d 325) n=7 (Rm ! 325) n=6 (Rm d 325) n=7 (Rm ! 325) n=7 (Rm d 392) n=8 (Rm ! 392) Aluminium Association sorozatszáma) 1 000 5 000 6 000 2 000

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/84e3e45af24760c2bcca0ba80dc7436f6ce280fb/dokumentumok/18fa8cedb97520048f138149e07a6036a46778a1/letoltes